154 0. Mügge, Ueber regelmässige Verwachsungen etc. 



Ich halte es daher für sehr wahrscheinlich, dass der Überzug der 

 Kryställchen von Burra-Burra ausCuprit besteht, welcher 

 in Parallelstellung mit dem gediegen Kupfer verwachsen 

 ist. Die am Cuprit häufigsten und meist auch vorwaltenden Gestalten 

 (001) und namentlich (111) würden dann auch an den Kryställchen des 

 Überzuges vorherrschen und im Schimmer allein zur Geltung kommen. 

 Die Richtigkeit dieser Auffassung scheint um so mehr begründet, als die 

 grosse Mehrzahl der bekannten regelmässigen Verwachsungen ungleich- 

 artiger Krystalle solche Überwachsungen sind, bei welchen der 

 orientirte Überzug durch langsame chemische Zersetzung des Kerns ent- 

 stand. Man kann sich etwa denken, dass in dem Kupfermolecül einige 

 Bindungen sich lösten, und die frei gewordenen Valenzen sich mit Sauer- 

 stoff sättigten, ohne dass die Kupferatome dabei ihre Lage änderten. 



Es wäre allerdings auch die Auffassung möglich, dass die Kryställ- 

 chen von Burra-Burra ähnlich denen der Frolow-Grube mit von (111) und 

 (001) begrenzten Ätzgrübchen bedeckt gewesen wären und dann innerhalb 

 derselben sich mit einer feinen Haut von Cu 2 überkleidet hätten. Das 

 Mikroskop zeigt indessen, dass der Überzug unzweifelhaft von sehr kleinen 

 Kryställchen gebildet wird, deren Form allerdings nicht deutlich zu er- 

 kennen ist. Bei etwa lOOfacher Vergrösserung sind kleine, nicht sehr 

 lebhaft glänzende, anscheinend gleichseitig dreieckige Flächenelemente mit 

 vertieften rauheren Flächenmitten zu erkennen und zwar in jenen Stel- 

 lungen, welche einer Parallelverwachsung von (vielleicht etwas skeletförmig 

 entwickelten) Oktaedern von Cuprit mit Kupfer entspricht. 



In der hiesigen Sammlung fanden sich noch weitereVorkommen 

 von gediegen Kupfer mit orientirtem Überzug von Cuprit ; am deutlichsten 

 bei „blattförmigem" Kupfer von Cornwall. Es sind nur 2—3 mm grosse 

 Aggregate, welche aus würfeligen Kryställchen bestehen, die nach den 

 Richtungen senkrecht zu den 3 Kanten einer Oktaederfläche aneinander 

 gereiht und nach dieser Oktaederfläche selbst verzwillingt sind, etwa so 

 wie Dana dies in der Zeitschr. f. Kryst. 12. Taf. 14 Fig. 50 und 51 ab- 

 bildet, indessen ist dabei eine der drei genannten Richtungen, nach welchen 

 die Aneinanderreihung erfolgt, meist etwas bevorzugt, ihre Würfelchen 

 auch etwas grösser, sodass sie eine Art Mittelrippe des Blättchens bilden. 

 Der Schimmer geht hier ganz wesentlich von Flächenelementen aus, die 

 dem Würfel parallel liegen, und weist also auf cubisch entwickelte Kry- 

 ställchen von Cuprit hin 1 . Messungen sind nicht möglich; die Farbe des 

 Überzuges, deren Änderung beim Erhitzen und Überleiten von Wasserstoff 

 ist aber ganz wie bei den Kryställchen von Burra-Burra. 



Ebenfalls noch deutlich zu erkennen ist der Überzug an „moos- 

 förmigem" Kupfer von Massa marittima in Oberitalien. Es sind kleine, 

 aber z. Th. sehr deutliche Contactzwillinge von Cuboktaedern, regelmässig 

 ausgebildet oder auch stark nach einer Oktaederkante verzerrt. Der 



1 Sicher ist dies nicht, da die Oktaederflächen etwaiger Cuboktaeder, 

 die dicht gedrängt auf einer Würfelfläche nebeneinander gestellt sind, eine 

 für den Reflex viel weniger günstige Lage haben als die Würfelflächen. 



